— 113 — 



« 1° Tipo. Cristalli neri con splendore metallico non troppo pronunciato, 

 aventi una densità eguale a 5,67. Il colore della loro polvere è bruno ros- 

 sastro simile a quello della polvere dell'ematite. 



« 2° Tipo. Cristalli neri, molto più splendenti dei precedenti. Hanno un 

 peso specifico eguale a 5,78; il colore della loro polvere è più chiaro di quella 

 della colombite precedente. Questi cristalli, che io ho trovato esclusivamente 

 nel quarzo, sono perfettamente simili al più bel campione di colombite, che 

 io potei ammirare nella collezione del cav. Dell'Angelo. 



« 3° Tipo. Cristalli di colombite ricoperti da una patina di colore verde 



chiaro. 



« Che la colombite di una stessa località possa presentare differenze no- 

 tevoli nella sua composizione è un fatto più d'una volta constatato. Marignac 

 osservò nei cristalli di questo minerale proveniente da Bodenmais dei cam- 

 pioni che avevano le densità 5,74; 5,92 e 6,06 e contenevano rispettivamente 

 13,4; 27, 1 e 34,5 per cento di acido tantalico 



« Le mie ricerche furono eseguite esclusivamente sui cristalli di colom- 

 bite del primo tipo, che sono quelli che si presentano in maggior quantità 

 nella pegmatite di Craveggia. Nella loro scelta usai la massima diligenza, 

 provando per ogni frammento di cristallo il colore della polvere e la sua in- 

 fusibilità, per non incorrere nel pericolo di confondere la colombite con qualche 

 frammento minuto di tormalina. Devo aggiungere che la scelta mi fu resa 

 meno difficile dall' avere io potuto osservare in Eoma i campioni di cristalli 

 di colombite pei quali il prof. Struever eseguì le misure cristallografiche, 

 che valgono da sole a stabilire l'identità di questo minerale. 



« La determinazione del peso specifico eseguita con un piccolo picno- 

 metro alla temperatura ordinaria, diede i risultati seguenti: 



Con grammi 2,887 Frammenti di cristalli p. s. 5,66 

 » 1,589 » » » 5,69 



» » 0,550 un cristallo unico » 5,67 



« Il minerale non cangia sensibilmente di peso col riscaldamento; è in- 

 fusibile. Col sale di fosforo nella fiamma riducente fornisce una perla tra- 

 sparente di colore rosso carico, la quale riscaldata nuovamente sul carbone 

 in presenza dello stagno , non cangia punto colore. La polvere del minerale 

 dà pure ben distinte le reazioni caratteristiche del ferro e del manganese. 



« La colombite di Craveggia, ridotta in fina polvere, si decompone com- 

 pletamente e facilmente per la fusione col bisolfato potassico, formando una 

 massa vetrosa, omogenea, affatto trasparente e colorata in giallo bruno. — Un 

 vetro ottenuto per la fusione di circa un grammo di minerale con cinque 

 grammi di bisolfato potassico osservato collo spettroscopio sotto lo spessore 



(*) Recherches sur les combinaisons du niobium. Deux Mém. Arch. des se. phys. et 

 naturelles de Genève. Tomo XXV, pag. 5 (1866). 



